593 



Darstellung eines basischen Chabasits wurde folgende Verbin- 

 dung erhalten. 



No. 32. Kaolin 1 % Monate bei 100 mit einer Lösung l ) 

 von 27 g K,S in 90 g H 2 behandelt, wobei das Pulver oft 

 unigerührt werden muss, um ein Zusammenbacken zu Klumpen 

 zu verhindern ; runde Körner aus radial angeordneten Krystallen 

 bestehend. Bei der Behandlung mit H 2 wird etwas KHO 

 vom Silicat abgespalten. 



No. 32 a. No. 32 bei 100° 



behandelt. 



No. 32 b. 

 behandelt. 



No. 32 c. 



No. 32 d. 

 behandelt. 



10 Tage mit NaCl- Lösung 



No. 32 bei 100° 18 Tage mit CaCl- Lösung 



Der Versuch No. 32 wiederholt. 



No. 32c 16 Tage mit NaCl- Lösung bei 100° 



No. 32. No. 32a. No. 32b. No. 32c. No. 32d. 



H 2 . . 



. 16,17 



20,95 



20,95 



15,82 



20,65 



Si0 2 . . 



. 31,83 



34,04 



33,92 



32,09 



34,84 



A1 2 3 . 



. 27,93 



29,29 



29,51 



27,03 



28,86 



K 2 . . 



. 23,42 



0,59 



1,15 



23,10 



0,63 



Na 2 0. . 





15,13 



14,47 2 ) 





15,02 





99,35 



100 



100 



98,04 



100 



Der Wassergehalt dieser Silicate ist allerdings derselbe 

 wie bei den entsprechenden Gliedern der Chabasit-Reihe, allein 

 während letztere sich in Analcime überführen lassen, findet 

 dies bei den eben untersuchten Verbindungen nicht statt. 

 Allerdings wird No. 32a durch 564 -stündige Digestion mit 

 reinem Wasser bei 215° — 220° in das in regulären Würfeln 

 krystallisirte Silicat No. 33 übergeführt, wobei gleichzeitig 

 etwas NaHO vom Silicat abgespalten wird. Allein während 

 Analcime, mit KCl -Lösung behandelt, in die entsprechenden 

 wasserfreien Leucite übergehen, gab No. 33 nach 12-tägiger 

 Digestion mit KCl -Lösung bei 100° das wasserreiche Silicat 

 No. 33a. Da möglicher Weise die starke NaHO- Abspaltung 

 bei der Bildung von No. 33 die Ursache sein konnte, so wurde 

 No. 32a 194 Stunden bei 210° -220° mit einer NaHO-Lö- 

 sung von 5 pCt. erhitzt. Der Vorgang verlief nun gänzlich 

 verschieden, es bildete sich das in Säulen krystallisirte Silicat 

 No. 33 b, welches mit den unter No. 7 und No. 7 a analy- 

 sirten wesensgleich ist. 



J ) Die Lösung war mit einer 1 cm dicken Schicht geschmolzenen 

 Paraffins bedeckt, um eine C0 2 - und - Absorption möglichst zu ver- 

 hindern. 



2 ) CaO. 



Zeitschr. d. D. geol. Ges. XXXIX. 3. 



